Возможности модификации и использования свойств нетканых материалов

УДК 504:002

Р. Р. Фаткуллина, Э. Д. Усманова, Л. Н. Абуталипова

ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ключевые слова: физико-механические свойства, гигиенические свойства, нетканые материалы, свойства нетканых

материалов.

В статье рассматриваются размерные характеристики и физико-механические свойства синтетических нетканых материалов. Анализируются результаты экспериментальных исследований свойства капиллярности модифицированного нетканого материала.

Keywords: mechanical-and-physical properties, hygienic properties, non-woven materials, properties of non-woven materials.

The article studies certain of non-woven materials mechanical-and-physical properties and size properties. It analyses the results of capillarity experimental studies of modified non-woven material.

Введение

Быстрому развитию рынка нетканых материалов в мире способствовало создание высокопроизводительных способов их химического производства: из расплава полимера, из раздува полимера, термоскрепления, гидроструйного скрепления, фильерного способа производства и др. [1-3].

Объёмные полотна отличает ряд преимуществ: водо- и воздухопроницаемость, и воздухонаполненность (благодаря чему они легко чистятся и стираются). Материалы в основном используются в медицине и в быту. При проектировании одежды для муниципальных служб возникает необходимость исследования возможности использования нетканого материала с точки зрения его эргономических свойств.

Известны исследования эксплуатационных свойств материалов, которые проводились с текстильными и полимерно-текстильными материалами [4,5]. В данной работе анализируются свойства нетканых материалов, имеющих синтетический волокнистый состав, «Спанбонд» на предмет растяжимости и гигиеничности. Измерение размерной характеристики материала -толщины производится прибором толщиномером. Используется сравнительный подход для исследования эргономических свойств материала: образцы исходного материала сравниваются с образцами модифицированных раствором коллоидного серебра образцов материала. За показатель капиллярности ткани принимают среднее арифметическое значений результатов высоты подъема жидкости по исследуемому образцу.

Для исследования физико-механических свойств нетканого материала выбран показатель -относительное удлинение, %. Применяется метод нитки с учетом свойства изотропности, который заключается в сравнительной оценке упруго-пластических свойств материала при измерении растяжения в различных направлениях (по основе -долевому направлению, по утку - по поперечному направлению и по диагонали) [6,7].

Результаты и их обсуждение

В процессе исследований были рассмотрены нетканые волокнистые материалы Спанбонд на основе полипропилена. Экспериментальные исследования нетканых волокнистых материалов проводились в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ 15902.2-2003, ГОСТ 3811-72, ГОСТ 29104.11-91, переизд. 2004г.).

В процессе исследований материала «Спанбонд» производилось взвешивание четырех разновидностей образцов различной толщины, размером 10х10 см.

Размерные характеристики нетканого материала «Спанбонд» приведены в табл.1 и графически отображены на рис. 1 (численные значения показателей толщины и массы нормированы).

Таблица 1 - Размерные характеристики четырех видов нетканого материала «Спанбонд»

Разновидность материала Толщина, мм Масса, мг

«Спанбонд» 1 0,25 30

«Спанбонд» 2 0,30 38

«Спанбонд» 3 0,40 43

«Спанбонд» 4 0,60 108

Рис. 1 - Размерные характеристики четырех разновидностей нетканого материала «Спанбонд»

Как видим из рисунка, зависимость «толщина-масса» не является однозначно коррелированной. Это позволяет предположить возможные различия свойств материала «Спанбонд» в зависимости от размерных характеристик.

Исследовано удлинение нетканого материала Спанбонд (образцов третьего вида) в различных направлениях. Получены удовлетворительные показатели упруго-пластических свойств: до 2% растяжения в долевом направлении, 5% - в поперечном направлении и до 14% - по диагонали.

Проведены сравнительные исследования исходного и модифицированного наносеребром материала Спанбонд. Сравнение образцов по свойству капиллярности показало, что модифицированный материал обладает более высоким уровнем капиллярности, и следовательно -гидрофильности (15.4 мм модифицированный материал, 2.7 мм - контроль).

Таким образом, наличие упруго-пластических свойств нетканого материала Спанбонд говорит о возможности использования его для одежды во время выполнения трудовых движений, а более высокий уровень гидрофильных свойств материала после его модификации раствором коллоидного серебра свидетельствует в пользу увеличения гигиенических свойств материала, а также в целом - эргономических свойств проектируемой одежды.

Литература

1. В.С. Белгородский, Инновации в материалах индустрии моды / В.С. Белгородский, Е.А. Кирсанова, А.П. Жихарев / Учебное пособие. ИИЦ МГУДТ, Москва, 2010. 113с.

2. Нетканые материалы

3. Нетканые материалы

4. Р.Р. Фаткуллина, И.А. Аракелян, Р.Ф. Хабибуллин, Оценка физико-механических и защитных свойств полимерно-текстильных материалов для спецодежды с помощью обобщенного показателя качества, Вестник Казанского технологического университета, 7, 103-105, (2012).

5. Р.Р. Фаткуллина, Л.Н. Абуталипова, Оценка свойств текстильных материалов (с полимерной пропиткой), используемых для изготовления комплекта рабочей одежды, Вестник Казанского технологического университета, 18, 169-170 (2012).

6. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства: учеб. для высш. учеб. заведений лег. пром. / Б.А.Бузов, Н.Н.Пожидаев, Т.А.Модестова и др. Легкая индустрия, Москва, 1979. 360с.

7. К.Г. Гущина, Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества / К.Г Гущина, С. А. Беляева и др. Легкая и пищевая промышленность, Москва, 1984. 312с.

*Исследования размерных характеристик

проводились на оборудовании лаборатории кафедры

«Мода и технологии» КНИТУ.

© Р. Р. Фаткуллина - к.б.н., доцент каф. моды и технологии КНИТУ, rimma_fat@mail.ru;; Э. Д. Усманова - к.т.н., доцент той же кафедры; Л. Н. Абуталипова - д.т.н., проф., проректор по воспитательной и социальной работе КНИТУ.

© R. R. Fatkullina - Ph.D., associate professor of department «Fashion and technolody», Kazan national research technological university, rimma_fat@mail.ru; E. D. Usmanova - Ph.D., associate professor of department «Fashion and technolody», Kazan national research technological university; L. N. Abutalipova - Dr. Tech. Sci., professor, head of department «Fashion and technolody», Kazan national research technological university.